Slow strain rate testing
স্লো স্ট্রেন রেট টেস্টিং (এস. এস. আর. টি), যাকে কনস্ট্যান্ট এক্সটেনশন রেট টেনসাইল টেস্টিং (সি. ই. আর. টি) ও বলা হয়, গবেষণা বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিং অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় পরীক্ষা। এটি একটি ধীর (প্রচলিত প্রসার্য পরীক্ষার তুলনায়) গতিশীল স্ট্রেন জড়িত যা আগ্রহের পরিবেশে ধ্রুবক সম্প্রসারণ হারে প্রয়োগ করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলগুলি একটি নিষ্ক্রিয় পরিবেশে অনুরূপ পরীক্ষার সাথে তুলনা করা হয়। এস. এস. আর. টি-র 50 বছরের ইতিহাস সম্প্রতি এর স্রষ্টা প্রকাশ করেছেন। পরীক্ষাটি মানসম্মত করা হয়েছে এবং এর জন্য দুটি এ. এস. টি. এম সিম্পোজিয়া নিবেদিত হয়েছে। স্ট্রেন হারের প্রভাব এই পরীক্ষাগুলির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে স্ট্রেন হার কম, উদাহরণস্বরূপ 10−8 থেকে 10−3s−1 পর্যন্ত পরিসরে নির্বাচিত এক্সটেনশন হার। স্ট্রেনের হার নির্বাচন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ খুব কম বা খুব বেশি স্ট্রেনের হারে পরীক্ষার ফলাফল থেকে ক্র্যাকিংয়ের সংবেদনশীলতা স্পষ্ট নাও হতে পারে। অসংখ্য উপাদান-পরিবেশ ব্যবস্থার জন্য, 10−5-10−6s−1 পরিসরে স্ট্রেনের হার ব্যবহার করা হয়; তবে, প্রদত্ত স্ট্রেনের হারে ক্র্যাকিংয়ের পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিতিকে ক্র্যাকিংয়ের প্রতিরোধের প্রমাণ হিসাবে নেওয়া উচিত নয়। এমন কিছু পরিচিত ঘটনা রয়েছে যেখানে স্ট্রেস-জারা ক্র্যাকিংয়ের সংবেদনশীলতা কেবল 10−8 বা 10−9s−1 এর মতো স্ট্রেন হারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবুও, পদ্ধতিটি যান্ত্রিক অধ্যয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন মিশ্র ধাতুগুলির ক্র্যাকিংয়ের সংবেদনশীলতার আপেক্ষিক র্যাঙ্কিংয়ের জন্য বা পরিবেশের আগ্রাসন এবং তাপমাত্রা, পিএইচ, ধাতুবিদ্যার অবস্থা ইত্যাদির প্রভাবের জন্য খুব উপযুক্ত। একটি প্রদত্ত পরিবেশ-উপাদান ব্যবস্থার জন্য এস. সি. সি-কে উৎসাহিত করবে এমন দ্রুততম স্ট্রেন হারকে কখনও কখনও "ক্রিটিক্যাল স্ট্রেন রেট" বলা হয়, কিছু মান টেবিলে দেওয়া হয়েছেঃ অন্যান্য পরীক্ষার পরামিতিগুলির গুরুত্ব ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্যতা এবং অন্যান্য পরিবেশগত কারণ যেমন তাপমাত্রা, পিএইচ এবং বায়ুর মাত্রা এই ত্বরান্বিত স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিং পরীক্ষার ফলাফলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন নমুনা পৃষ্ঠের সমাপ্তি এবং ধাতববিদ্যার অবস্থা। ফলাফলের মূল্যায়ন মূল্যায়ন প্যারামিটারগুলি হ 'লঃ নমুনা ব্যর্থতার সময় (যেমন, ভাঙ্গন, বা অন্যান্য "ব্যর্থতা" মানদণ্ড থেকে) নমনীয়তা (ফ্র্যাকচারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা এলাকা হ্রাস দ্বারা) চূড়ান্ত প্রসার্য শক্তি (সর্বাধিক লোড থেকে) প্রসারিত-লোড বক্ররেখার অধীনে অঞ্চল (যা ফ্র্যাকচার শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে) ফ্র্যাকচার পৃষ্ঠের প্রান্তিক চাপের উপর নমনীয়/ভঙ্গুর ফ্র্যাকচারের শতাংশ SSRT পরীক্ষার ফলাফলগুলি অনুপাত ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হয়ঃ একতার নীচের অনুপাতের প্রস্থান ক্র্যাকিংয়ের বর্ধিত সংবেদনশীলতাকে পরিমাপ করে। বৈদ্যুতিন রাসায়নিক পরিমাপ এবং অন্যান্য স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিং পরীক্ষার সংমিশ্রণে এই পরীক্ষাটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হয়। তথ্যসূত্র ক্ষয় ফ্র্যাকচার মেকানিক্স উপাদান পরীক্ষা